日本塗装技術協会

化 する方 法 であり，脂 肪 酸 法 と異 なり脂 肪 酸 基 がグリ
セリンの第 一 級 アルコール基 についた樹 脂 ができる。
２)ではキナクリドン顔 料 ＊，イソインドリノン顔 料 ＊，パ

脂 肪 酸 法 で作 ったワニスにくらべ石 油 系 炭 化 水 素 のット系 原 料 ＊(アンスラキノン系 ＊，チオインジゴ系 ，ペリ許 容 量 が大 きい。また乾 燥 塗 膜 は粘 着 性 がある。しかレン・ペリノン系 ＊)，ジオキサジン系 顔 料 中 などがあし，長 油 性 になると相 違 は少 なくなる。

る。

モノマー
→ 単量体

木工用塗料
木 材 は塗 装 上 から見 て金 属 と異 なった素 材 であるから，塗 装 目 的 ，塗 料 の種 類 など大 いに異 なっている。

モノマー反 応 性 比→ 単量体反応性比

まず家 屋 などの外 部 用 塗 装 では，木 材 の老 朽 化 ，損
傷 ，汚 染 などを防 止 するため，金 属 などのように錆 の発 生 に対 処 するプライマ－などは使 用 されないが，湿モリブデートオレンジ（モリブデンオレンジ）
molybdenum orange; molybdate orange

気 ，吸 水 ，かびの発 生 などを考 慮 した塗 料 で瀝 青 質

クロムバーミリオン＊と同 じ。ただし，色 調 の黄 味 のも

塗 料 ，長 油 性 アルキド，油 性 ペイントなどのハウスペイ
ントが用 いられる。また，木 材 は，吸 湿 ，乾 燥 を繰 り返し素 材 の寸 法 の狂 いなど生 ずるので，これの防 止 にものをモリブデートオレンジ，赤 味 のものをモリブデートレッ ド （ モ リ ブ デ ン レ ッ ド ） と 呼 ぶ 。 PbCrO4 ・ PbMoO4 ・
PbSO4 の組 成 の内 ，PbMoO4 の量 が多 いほど赤 味 と塗 装 される。
家 具 ，調 度 品 など木 工 製 品 が多 く出 廻 っているが，なる。

これらにも塗 装 される。耐 候 性 は大 きく要 求 されないが，
色 彩 ，光 沢 の程 度 ，模 様 ，平 滑 性 ，立 体 感 ，好 感 触

モリブデンレッド→ クロムバーミリオン

性 が要 求 される。特 にこれらの塗 装 では，木 材 は塗 料の吸 込 みが多 いので，目 止 め剤 ，シーラーなどの下 地
塗 料 が使 用 される。また，木 材 は自 然 の色 ，木 目 など
を生 かした塗 装 法 も多 いが，着 色 もあり，木 材 独 特 の
染 料 系 着 色 剤 が用 いられる。木 目 が深 い被 塗 面 を塗装 するときに，面 の平 滑 性 をうるためサンディングシー
ラーが用 いられ，平 滑 ，好 感 触 な塗 面 を形 成 する。上塗 り塗 料 としては，ラッカー，速 乾 ワニス，油 性 ワニスなど用 いられているが，高 級 仕 上 げにはラッカー，ポリエステル，ポリウレタン樹 脂 塗 料 も多 く使 用 されていモンモリロナイト
montmorillonite
帯 黄 白 色 の 微 粉 末 （ 0.5 μ 以 下 の 不 安 定 形 薄 片 ） で
比 重 1.7～1.8，微 弱 ア ルカリ 性 。コロ イ ド 性 含 水 ケイ
醸 アルミニウム。モンモリロナイトに表 面 処 理 を行 なったものは，顔 料 の沈 降 防 止 ，塗 料 のコンシステンシ－の調 節 ，塗 装 時 のだれ（たるみ）防 止 など塗 料 用 添 加剤 として利 用 される。
→ ベントナイト， → 有 機 ベントナイト

る。

ヤ

モノエタノールアミン
山羊毛→ ジエタノ－ルアミン

中 国 産 の山 羊 毛 のことで，馬 毛 についで多 く使 われ

モノエチルアミンる。背 毛 ，胴 毛 ，足 毛 ，あご毛 の各 分 野 が用 いられる。
胸 毛 は軟 かいので染 料 用 はけに用 いられ，そのほかの→ アルキルアミン

毛 は水 性 塗 料 や酒 精 ワニス用 の筋 かいはけなどに使

モノグリセリド法

われる。

monoglyceride process
アルキド樹 脂 の合 成 法 として脂 肪 酸 法 とモノグリセ

ヤ キ杉 仕 上 げ

リド法 とがある。本 法 は油 と多 価 アルコールとをエステ
ル交 換 してグリセリド混 合 物 を作 り，さらに多 塩 基 酸 あ

針 葉 樹 材 の 杉 を 用 い で 独 特 の 方 法 で 仕 上 げ るも の で ，その方 法 はトーチランプあるいはバーナで表 面 を弱 く焼

るいは必 要 に応 じて多 価 アルコールを加 えてエステル- 279 -

日本塗装技術協会

き，焼いた面 を軟 らかいブラシで目出 しをすると組織 があらく

焼付け乾燥

軟 かい春 材 部 と組 織 が緻 密 で硬 い夏 材 部 とがはっきり現 われる。すなわち，夏材部は濃色に現われるが，春材部は淡色

金 属面 に塗装 した塗 料 を高 温（100℃以 上）で加 熱 して硬化乾燥させること。

に表現されるので，木理が美しく生きてくる。
また，一般にはクリヤーラッカーやポリウレタン樹脂塗料を焼付けちりめん塗料

用いて薄く１～２回塗布して仕上げる。最近では高級品として→ ちりめん塗料

漆 （すり漆 の工法 で）を用いて仕上 げるものも多 く，貴重 な仕上げとなっている。
対 象 品 も広 く，小 工 芸 品 ．彫 物 ，置 物 などの小 さいものか

薬品着色
この着 色 は酸 類 ，アルカリ類 ，塩 類 ，そのほかの薬 品 を水らサイドボード，広接テーブルなど程々のものに応用されていに溶かして，木材に塗布し木材中に含有するタンニン酸そのる。

ほかの有機物と反 応を起 こさせて着色 する方法 である。これに用 いる薬品 は多 くたとえば，重クロム酸 カリ，過マンガン酸

やけ
yellowing

カリ，石灰 ，硫酸鉄 ，木酢酸鉄 ，塩酸 ，硫酸 ，炭酸 ソーダ，ア

白 ，淡色 または透明塗膜 が日光，紫 外線 または熱 の作用

ンモニアなど，また染料と併用する場合には，天然色素としてによって黄色または褐色に変わる現象をいう。

阿仙，ログウッドなどがある。
着色方法は木材の種類により同一の薬品 で濃度が同じで焼付けエナメル（焼付塗料）

あっても，その発 色 に相 違 がある。それは材 中 のタンニン酸

baking enamelの量 などによるためである。また，発 色 の色 調 には渋 味 ，深焼付けは加熱あるいは熱線を照射することによって短時間で硬化塗膜をうる方法 である。油性エナメルあるいは油変性
アルキド樹脂塗料は，加熱により酸化して橋かけが行なおれる。熱硬化型の塗料は使用した樹脂中に化学反応基を保有し，分 子 間 で縮 合 あるいは重 合 して塗 膜 を形 成 する。たとえばアミノ‐アルキド樹脂塗料は，メラミンとアルキド樹脂の混合

味 のある落 ちついた色感で，染料・顔料着色では得 られない。
これらの着 色と異 なる点 は材中 の成分 （タンニン酸 など）への化 学着色 であるので，はがれ，にじみもなく，退色 もほとん
どない。しかし，欠点 として目 的 の色 が得 られにくいのと作業が複雑などで一般的でない。

系 よりなり，主にメラミン樹脂中 の残存 メチロール基とアルキ

特にアンモニアガスを充満させた中に入れて着色する方法

ド樹 脂中のヒドロキシル基が反応して塗膜 を形成する。焼付をアンモニアスモークといって，アンモニアガスを材 中 のタン

けエナメルにはそのほかフェノール，エポキシ，ウレタン（最近ニンに作 用 させて褐 色 に着 色 するから，タンニンの多 いナラ

無黄変の金属用熱硬化型のハイソリッド塗料が開発されていに効 果 的 である。薬 品 の塗 布 には動 物 性 のはけは侵 されるる），アクリル樹脂系のものがある。

から植物性か合成繊維を用い，容器はガラス，ホーロー引きなどがよく，金属性は使用しない。表 1，2 は薬品着色による焼付け型アクリル樹脂

疑似貴重材色と各樹種の発色の一例である。

thermosetting acrylic resin
アクリルおよびメタアクリル酸エステル，スチレン，ビニルト
ルエンなどの共重合鎖の骨格に各種の活性官能基を側鎖にぶらさげた構造をもつ樹脂である。これらの樹脂は加熱または触媒の存在でアクリル樹脂同士あるいはほかの塗料用樹脂と反応して三次元網目の構造を作る。また樹脂の性質は原料モ
ノマーの種類，含有率，平均分子量などによっても変わる。普通窒素または炭酸ガスなどの不活性ガスの雰囲気中で溶液重合が行なわれる。メラミン樹脂などで変性し加熱反応させる
場合は 10～30%程度添加し，120～170℃で 20～30 分，単独で加熱させる場合は 120～180℃で 30～45 分で付着性，光沢，硬度，耐薬品性，耐汚染性のよい塗膜ができる。

- 280 -

日本塗装技術協会

圧搾して採るのでコプラ油という。
けん化価 46～264，よう素価 7～11 の油は短油性アルキド樹
脂変性用として用いられる。

ヤシ油脂脂酸coco（a）nut fatty acid
ヤシ油の不純物精製を遠心分離または酸処理にて行ない，さらに油脂を分解し，そして脂肪酸を精製（脱色漂白法など）して作る。中和価 207～290，けん化価 245～286，エステル価 15 以下，
よう素価 8～10，融点 24～27，不けん化物 1.5 以下の特性がある。
アルキド樹脂変性，エポキシエステル，電着塗料変性剤などの用途がある。

ヤシ油変性アルキド樹脂
coconut(oil)modified alkyd rasin
不乾性油であるヤシ油による低い変性度の中油または短油性アルキド樹脂はラッカー，アミノアルキド樹脂塗料の基本，主体樹脂として用いられる。
色焼けが少ない特長を生かして白色塗料の基本ビヒクルとな

夜光顔料
蓄光顔料＊に放射性同位元素（トリチウム，プロメチウムなど）をあらかじめ添加して常に刺激エネルギーを与え，常に発光状る。

やせ態にあるように加工した顔料。

lack of filling power
被塗面の組織の不均一性により，塗面の一部に低い部分を生時計の文字盤など夜光塗料に用いる。

ずる現象をいう。被塗面の研摩が非常にあらい場合，塗料をあまりにも希釈しすぎた場合や塗膜が薄すぎる場合などによくみられる。

夜光塗料
蓄光性塗料に類するもので，特にラジウム，トリウム，プロメチ

柳しぼ塗り

ウム‐147 などの放射性物質を含み，なにも刺激を与えなくとも
暗夜に光って見える塗料である。これは自発光性の蓄光塗料と漆工における変わり塗りの技法のひとつで，中塗りとぎ後しぼ漆を塗り，乾かないうちにその表面を長さ３～５ｃｍ，真径１ｃｍぐ

いわれるものであるが，このほかは完全に蓄光性のものもあり，

らいのゴムの管または竹管，木の管などを用いてころがし，塗面

おのおの異なった発光体が用いられる。自発光性の夜光塗料はに管のあとをつける。

人体に対する放射線障害の恐れはなく，また，自発光の寿命の乾燥後，全面を炭粉胴ずり（湿布に炭の粉をつけてこする）し長いものが使用される。用途は時計の文字板，道路標識，計器てつやを消し，色調の異なる色漆を塗ってとぎだすと一見枝垂柳のたれたよりな模様を現出するのでこの名がある。とぎ出し後はの文字板などである。

呂色みがき（油とのこみがき後，摺り漆を施しみがきあげる）をして仕上げる。

ヤシ油
coconut oil

やに止め

低分子量の脂肪酸を多量に含む植物油で融点 23～28℃の直木 材 塗 装 における素 地 調 整 の一 環 として行 なわれる鎖脂肪酸 90～94％から成り，半分はラウリン酸である。変色がもので，木 材 に含 まれている樹 脂 分 （やになど）が塗 膜

少なく，空気乾燥性も重合性もない，ヤシの核（含油量 30～40%）の 乾 燥 を お く ら せ た り ，変 色 や モ ド リ な ど を 生 ず る 原 因 とから圧搾法で採る。

なる場 合 が多 いので，やに取 り（削 りとり，コテ焼 き，揮核の内部の脂肪質を乾燥したものをコプラといい，普通これを

発 油 ぶき）処 理 を行 なったのち施 すもので，ほかに節- 281 -

日本塗装技術協会

部 の吸 込 みや処 理 も兼 ねているため，別 名 を節 止 めといだけでは完 全 に除 去 することは困 難 なので湯 洗 いをいう。

行 ない，さらに水 洗 いを行 なってアルカリ残 留 物 を除合 成 樹 脂 ペイントや油 性 ペイントの場 合 の処 理 には通 常 セラックワニスが用 いられ，クリヤーラッカーによる去 する。また，酸 洗 い後 水 洗 いをしたときも酸 が残 る場
合 には湯 洗 いを行 なう。

木 地 仕 上 げにはラッカー系 のウッドシーラーが，ポリウ
レタンやポリエステルなどの合 成 樹 脂 塗 料 にはポリウレ

有機過酸化物タン系 のシーラーが，そのほかの合 成 樹 脂 塗 料 にはそo r g a n i c p e r o xi d e

れぞれ専 用 のシーラーがある。

Na2 O2 （ 過 酸 化 ナ ト リ ウ ム ） ， H2O2 （ 過 酸 化 水 素 ） な
どの無 機 過 酸 化 物 に 対 し，（ C6H5CO） 2O2（ 過 酸 化 ベ
ン ゾ イ ル） ，（ CH3CO） 2O2（ 過 酸 化 ア セチ ル） な ど有 機

山中塗り
石 川 県 山 中 町 を中 心 に行 なわれている塗 りで，当ラジカルを持 つ過 酸 化 物 を指 す。
不 飽 和 ポリエステル樹 脂 塗 料 ＊の硬 化 触 媒 ，アクリ

初 は温 泉 客 の土 産 品 として発 展 し，現 在 では販 路 をル酸 エステル・メタアクリル酸 エステル・酢 酸 ビニルなど

全 国 にもった漆 器 の産 地 として知 られている。
特 徴 は，挽 物 素 地 を中 心 とした茶 たく，お碗 などを生 産 し，とくに慶 長 年 間 ，木 地 工 ，蓑 屋 平 兵 衛 が創始 したといわれる糸 目 挽 き千 筋 はきわめて優 美 なもの
で，嘉 永 のころには木 皿 ，筍 弁 当 などを盛 んに生 産 しの重 合 触 媒 として用 いる。広 範 囲 に使 われる代 表 的なものに過 酸 化 ペンゾイル＊（ペンゾイルペルオキシド）があり，不 飽 和 ポリエステルの硬 化 触 媒 としてはメチル
エチルケトンペルオキシド＊，クメンヒドロペルオキシド＊などがある。

て山 中 漆 器 の基 礎 が定 まった。

→ 過酸化物蒔 絵 は，お隣 りの金 沢 を中 心 とした加 賀 蒔 絵 には
遠 くおよばないが笠 屋 嘉 平 ，会 津 蒔 絵 を学 んだ越 前
屋 六 右 衛 門 ，岡 屋 善 作 などがつくったもので，昭 和 24

有機顔料
organic pigment

年 通 産 省 より重 要 漆 工 集 団 地 として指 定 され，上 原 ，
別 所 の２つの漆 器 団 地 があって盛 業 中 である。また昭和 50 年 には伝 統 産 業 工 芸 品 の生 産 地 として指 定 された。現 在 ではプラスチックスを素 地 とした漆 器 の産地 としても知 られている。

顔 料 ＊の内 ，レーキ＊および原 料 色 素 も含 め有 機 化
合 物 を主 体 とした原 料 をいう。有 機 顔 料 は基 本 となる化 学 構 造 （発 色 団 ＊など）や染 料 ＊などから主 なものは
下 表 のように分 類 される。一 般 的 性 質 として無 機 顔 料に比 べ色 調 は鮮 明 で着 色 力 は大 きく，吸 油 量 も大 きく，
比 重 や隠 ぺい力 は小 さい。耐 光 性 ，耐 熱 性 ，耐 溶 剤

山吹色

性 ，耐 薬 品 性 なども劣 っていたが，キナクリドン系 顔 料

sunlight yellow＊

慣 用 色 名 ，10.0 YR 7.5/12.5 ，山 吹 の花 のような
鮮 かな黄 色 。

や縮 合 アゾ系 顔 料 などモダンピグメント＊と呼 ばれる

高 級 顔 料 が出 現 するなど技 術 の進 歩 によって，これらの欠 点 も徐 々に解 決 されている。有 機 顔 料 の大 部 分
は赤 系 および青 系 顔 料 であり，青 系 顔 料 のほとんどはヤング率

フタロシアニンブルー＊である。

Yo u n g ' s m o d u l u s
弾 性 率 の一 種 で，伸 び弾 性 率 ともいう。一 様 な太 さの棒 の一 端 を固 定 し，他 を軸 方 向 に引 く場 合 ，棒 の
断 面 に働 く応 力 をσ，単 位 長 さあたりの伸 びをεとす
ると，比 例 限 度 内 ではσ＝Eεという関 係 が成 立 する
(フックの法 則 )。この比 例 定 数 E をヤング率 といい，物
質 特 有 の定 数 である。

ユ
湯洗い
一 般 に化 学 洗 浄 の場 合 には次 の処 理 液 の汚 染 を
防 ぐために水 洗 いを行 なっているが，アルカリ分 は水 洗

- 282 -

日本塗装技術協会

響力も大きいので，昭和 48 年 12 月，日本塗料工業会と日本造

有機けい光顔料
organic fluorescent pigment

船工業会との間で使用可能毒物の協定をおこない，登録された

単にけい光顔料＊とよぶことが多い。代表的なものにチオフラ

製品にはⓢマークの表示を容器（塗料かん）に行なうことが取りビン(黄色)，ローダミンＢ(赤色)，キシレンレッドＢ(赤色)，ウラニ

決められた。
有機系毒物としてはＢＨＣ，ＤＤＴ，エンドリン，フェナルサジン

ン(黄みの緑)，エオシン(黄みのオレンジ，ジアミノスチルベン(青クロリド，ペンタクロロフェノール，トリクロロフェノール，トリフェニみの白)などがある。

ル酢酸鉛，１‐ヒドロキシイミダゾール，アルキルすず系誘導体などが考えられるが，一般にはトリブチルすず系のトリブチルオキ
シド，トリブチルアセテート，トリブチルヒドロキシドなどが知られている。

有機毒物船底塗料
船底２号塗料として，船底の生物付着を防止するための塗料
で，通常，毒物として無機の亜酸化銅や酸化水銀が用いられている。しかし軽金属船では，これらの銅あるいは水銀イオンが作用して点腐食をおこす可能性があるので，有機系の毒物が使用される。有機毒物としてはひ素，チタンなどの有機化合物が用いられるが，１種類の毒物では，生物付着防止効果に選択性があるため，２種以上の有機毒物が混合使用される。

有機はく離剤

有機けい素化合物

可燃性と不燃（難燃）性形があり，可燃性形はケトン類やセロ有機物の可燃性，反応性そして無機物の耐熱性を兼ね備えた
けい素化合物でシランの直接合成法，不均化，あるいは水素化
物の付加反応などで作る。ワニス，ゴム，オイルなどにはシリコンソルブなどの有機溶剤を主成分とし，不燃性形はメチレンクロラ
イドなどを主体としている。
可燃性形はく離剤は，使用後の面にろう分が残るものもあるのとして産業部門に利用される。
官能性も以下の構造のように異なり一般にオルガノシラン化

で注意を要する。いろいろな配分例があり，蒸発速度を調節するなど使いやすく改善されている。

合物とし塗料では，シリコーンワニスが耐熱性，耐水性の特長を発揮している。

不燃性形のはく離剤は，可燃性形のものに比べてはく離能力がすぐれていて火災の危険も少ないので，一般に用いられている。ただ，石炭酸などの入った強力なものは皮ふを痛めるので取り扱いには注意が必要である。

有機ベントナイト
ベントナイト ＊は親水性であるため，これに界面活性剤などで塗料以外にグリース，コンパウンド，シリコーンゴム，離形剤なアルキル基を導入して親油性にして溶剤型塗料用増粘剤 ＊，だどに利用される。

れ防止剤＊としたもの。いずれの場合も塗料化の際，顔料練合時に添加する。モンモリロナイト ＊（コロイド性含水ケイ酸アルミニウ

有機系毒物（防汚剤）

ム）の有機複合体。淡黄色（クリーム色）の微粉末で比重 1.5～

organo-antifoulant
船底塗料２号（防汚塗料 ＊）用毒物としては無機系（亜酸化銅（Cu2O），酸化水銀（HgO）やひ素化合物など）と有機系に分類される。無機系毒物は公害問題や軽合金船舶に使用できないなど

1.8，水分 2～4％，粒子径 0.5μ以下。

有機溶剤中毒予防規則
昭 和 47 年 9 月 30 日，労働省 令第 36 号で定められた規の理由から次第に有機系に置き換えられている。
有機系毒物でも一般に防汚力の強いものは人体に対する影則昭和 34 年，東京都 内にベンゼン中毒が発生 し，社会問題 となったことを契 機 として，昭 和 35 年 ，広 く産 業 界 で- 283 -

日本塗装技術協会

使われ，毒性の明らかな有機溶剤 51 種類を対象として上記規則が制定された。その後，労働安全衛生法＊が昭和 47 年に制定されたのに伴い，旧規則の内容を検討し，新規則を昭和 47 年 10
月 1 日より施行した。
危険性のもっとも大きい溶剤を第１種として，３種類に分類し，その種類に応じて使用量，換気設備の必要能力などを定め，また，管理，測定，取扱作業者の健康診断，有機溶剤の貯蔵と空容器の処理，関係設備の設置・移転・変更などの届出義務と様有彩色式などを規定している。下表に本規則に指定されている溶剤を

chromatic color示す。

色相をもつ色，すなわち，赤，黄，緑，青，紫などのいろをもつ→ 溶剤の許容濃度色。これに対して，白，黒，灰などは色相をもたないので，無彩色という。

UCS 色度図
uniform chromaticity scale diagram
明度の等しい色を色度図に記入したとき，その距離が感覚差とほぼ比例するようにした色度図。すなわち，この色度図上で，同じ距離にある２つの色は，感覚的にほぼ同じ差があり，また，
距離が違う２組の色の感覚差はほぼその距離の違いに比例する。

有色顔料
一般に，白色顔料，黒色顔料をのぞく着色顔料をいう。
→ 着色顔料

融点
melting point
一定圧力のもとで，固体が熱を吸収して液体になるときの温度をいう。純粋な固体は一定の融点をもつが，不純物がまじると，
純粋なものよりも普通は低くなる。

誘電正接
dielectric loss tangent
誘電体に交流電圧を加えるとき，誘電体を１つのコンデンサーとみなすと，もし理想的なコンデンサーであるとするならば，電圧と電流との位相差角θは完全に 90゜で，したがって電力消費はゼロでなければならない。しかし一般の誘電体ではθは 90゜でなく，90゜よりわずかに小さい値を示すことが多い。したがって，誘電体中に電圧と同相の微小電流が流れ，電力エネルギーが消費される。これを誘電損失といい，誘電損失を P とすると𝑃 =𝐾𝑓𝐸 2 𝜀 𝑐𝑜𝑠 𝜃で表わされる。ここで f は周波数，E は- 284 -

日本塗装技術協会

電界強度，εは誘電率，K は比例定数である。90゜－θ＝δとす

激の効果が，ほかの領域に影響を及ぼす場合，その効果を及ぼると，θが 90゜に近い場合には，とみなしてよく，この tanδを誘すほうの刺激を誘導色という。（JIS Z 8105）

電正接，δを損失角という。誘電正接は誘電体の性質を表わす
重要な数値であり，測定に用いる周波数および温度により変化

遊離基
free radicalする。

→ ラジカル

誘電損失
遊離酸度

dielectric loss
誘電体に交流電場を加えたときに，電流と電圧の位相差角にずりん酸塩化成皮膜処理の化成浴中に存在する遊離のりん酸

れを生じ，エネルギーが熱として失われる現象またはその量をいの濃度を表わすもので，全酸度とともに化成処理の大きな条件う。このときに消費される電力 P は𝑃 = 𝐾𝑓𝐸 2 𝜀 𝑡𝑎𝑛 𝛿 で示され，になる。
この遊離酸の値が大きいと，処理しようとする金属を溶かして高周波絶縁体ではεtanδの小さい材料が選ばれる。ここで，fは周波数，E は電界強度，εは誘電率，K は比例定数，δ＝90゜

皮膜化成を遅らせるし，小さければ，処理の際に必要以上に皮膜になる成分を沈殿させてしまう。このため，遊離酸の値を常に－θ（θは位相差角）である。

適当な範囲に保つ必要がある。いろいろなアルカリを補助促進剤として添加するのもこの遊離酸を調整して液を安定させるため

誘電体

である。

dielectrics
一般に絶縁体の両側に電位差を加えると，その両側に電気を帯びる。この現象を誘電分極といい，絶縁体をこの見地からみる

床下塗装→ シャーシー塗装

とき誘電体と呼ぶ。

油脂

誘電率

fats and fatty oils

dielectric constant

脂肪酸類のグリセリンエステルで動植物界に広く分布し，生物

コンデンサーの極板の間に絶縁物を入れると，電気容量が増加する。真空の場合の静電容量を C0 誘電体を挿入した場合の節電容量をＣとすると，C/C0 をその誘電体の誘電率といい，一般

にとって必要なものである。純粋なものは無色，味は中性で水よ
り軽く，また水に溶けずアルコールには多少溶けエーテル，ベンゼンなどによく溶ける。

の誘電体では１よりも大きい数値を示す。

これらの性状は，これを作る酸の種類によって異なる。

誘電体の存在によって静電容量が増加するのは，電界を加え常温において液状の油脂を脂肪油，固状のものを脂肪という。

るとイオンの移動，結晶体中のイオンの配列状態の変化，有極性分子の回転などにより，双極子モーメントを生ずる現象，すな
わち誘電分極を起こすためである。

同一物でも気温によって形状を異にする。

ゆずはだorange-peel

誘導期

塗料を塗るとき，乾燥塗膜が平滑な面とならないで，ゆず皮のinduction period

表面のような凹凸を生ずる現象をいう。速乾性の塗料をスプレー

重合反応において重合禁止剤を初めに加えておくと，この禁止剤が重合開始剤によって生成したラジカルと反応して，禁止剤が消費されつくすまで重合はおこらない。

塗装のような多量の溶剤で希釈して塗るときに生じやすい。ニト
ロセルロースラッカーを低沸点溶剤を多量に含む溶剤で希釈して，スプレー塗装するときにもっともゆずはだの発生が著しい。ま

禁止剤がなくなると重合は普通の工程で進む。この重合のおた，粘稠で流展性の悪い塗料も塗装時にゆずはだとなりやすい。

こらない期間を誘導期という。

油性エナメル
誘導色

oil enamel

inducing color

油 性 ワニスに顔 料 をねりこんだもので，乾 燥 はあまり色対比または同化などのように，視野のある領域における刺早 くないが，耐 候 性 ・付 着 性 が比 較 的 すぐれており，か- 285 -

日本塗装技術協会

つ安 価 なので広 く使 用 されている。油 性 ペイント参 照 。

油 性 系 パテ
oil putty→ オイルパテ

油 性 系 プライマー
oil primer→ オイルプライマー

油性系防錆塗料
ビヒクルとしてボイル油 を主 成 分 として作 った油 性 の錆 止
め塗 料 である。油 性 塗 料 は耐 水 性 と付 着 性 がよいために，
防 錆 顔 料 を加 えてさび止 め塗 料 が作 られる。
さび止 め顔 料 としては酸 化 鉄 ，鉛 系 ，クロム酸 塩 ，金 属
粉 末 系 顔 料 などが用 いられる。酸 化 鉄 を用 いたものは一 般
用 さび止 めペイントで，そのほか鉛 丹 ，亜 酸 化 鉛 ，塩 基 性 ク
ロム酸 鉛 ，シアナミド鉛 ，亜 鉛 末 ，ジンククロメートなどのさび止 めペイントがある。一 般 に鉄 材 ，亜 鉛 メッキ材 などに用いられる。

油性下地塗料油 性 プライマ ー，油 性 サーフェ サーおよび油 性 パテなど
油 性 系 下 塗 り塗 料 の総 称 である。

油 性 ステイン
oil stain→ オイルステイン

油性船舶用塗料
ボイル油 を主 体 として作 られたいわゆる油 性 塗 料 で，船底 塗 料 や船 舶 の内 外 装 に用 いる塗 料 などである。船 舶 は
海 洋 ，河 川 ，湖 沼 などを航 行 するため，船 底 は生 物 の付 着や腐 食 をうけやすく，甲 板 部 は水 および日 光 の直 射 をうける。また，木 船 も同 様 の効 果 をうけ，さらに木 材 の膨 張 ・収
縮 も激 しい。油 性 塗 料 は耐 候 性 ・耐 腐 食 性 などがよいため
昔 から船 舶 塗 料 として多 く使 われている。油 性 船 舶 塗 料 として は ，さび 止 め 塗 料 (船 底 塗 料 １ 号 )，防 汚 塗 料 (船 底 塗
料 ２号 )，水 線 ，デッキ，上 部 構 造 用 ，外 舷 用 ，さ らに木 船の外 部 および船 底 塗 料 などがある。これら油 性 船 舶 用 塗 料の う ち ， 特 に 船 底 塗 料 に つ い て は 日 本 工 業 規 格 JIS K
5631 鋼 船 船 底 塗 料 および JIS K 5632 木 船 船 底 塗 料 があり，規 格 化 されている。鋼 船 船 底 塗 料 の規 格 には１号 ，２号 ，２号 の無 水 銀 ，水 線 塗 料 ，水 線 塗 料 耐 候 性 が含 まれている。木 船 船 底 塗 料 は毒 物 の含 有 量 によりＡ，Ｂ２種 類 に別れている。

- 286 -

日本塗装技術協会て使用する。

ユ

この目止め剤は導管内に充てんされた目止め剤中の溶剤 が輝 発 し，結 合剤 が酸 化重 合に より 乾燥 し，充て ん剤
を堅く固める。特徴として 1)水性のように毛羽立ちが油性調合ペイントない。2)堅牢な目止めができる。3)上塗り塗料の吸

oil ready mixed paint

込みが少ない。3)目やせが少ない。4)深みのある仕→ 油性ペイント上げが得られるが，欠点として 1)乾燥が遅い。2)高価 であ るの で使 用 した場合に は乾 燥に注 意 して 行な うこ

油性ペイントとが大切である。

oil paint
乾性油は乾燥性があまりよくないので，これを改良す
る た め に 加 熱 し て 重 合 を 行 な わ せ る 。 こ の もの を ボ イ ル
油という。このボイル油と顔料を練り合わせて油性ペイ

油性ワニス
oil varnish
乾 性 油あ るいは ボイ ル油 ，樹 脂，乾 燥 剤お よび 溶剤 からなる透明塗料である。乾性油を主体にしたものであントを作る。油性ペイントには堅練りと調合ペイントとり，乾燥剤の触媒作用により脂肪族炭化水素鎖中の二重があり，堅練りは顔料を多く入れてペースト状に練り合結合部分が酸化重合して塗膜を形成する。この塗膜は耐わ せ た も の で ，使 用 す ると き ボ イ ル 油 を 加 え ， 粘 度 を 調

候 性 が良 好 であり ，柔 軟性が ある。こ の 系 に樹 脂 を添 加

整して塗装しやすくする。調合ペイントは顔料とボイルすると速乾性となり，光沢をます。このために，コーパ

油，溶剤によってすぐに塗装できるように塗料化したもの で あ る 。 油 性 ペイ ン ト は 耐 候 性 が よい の で ，屋 外 用 の鉄あるいは木製の構造物に塗装される。

ル，ダンマー，ロジンおよびロジンマレイン酸樹脂，フェノール，クマロン-インデン，石油樹脂などの常温で固体の樹脂が使用される。乾燥剤はコバルト，マンガン，鉛 な ど の 金 属 石 け んが 用 い られる。溶 剤 は ミ ネ ラ ル スピ
リット，キシレンあるいは石油化学生成物の脂肪族・芳

油性目止め

香族の混合系溶剤が用いられる。ワニスの同型分は一般

目止めの一方法である。目止めは木材素地の導管を充に 50%ぐらいのもので，乾性油と樹脂の割合は種々変えて んし，平 滑 な 面 を 作 り ，素 地に適 度 の 色 彩 を 与え て 木

ら れ ， 乾 性 油 の 占 め る 割 合 に よっ て 短 油 ・ 中 油 ・ 長 油 性

理 の美しさ を強調 し，また塗 料の吸 込みを防止する目的

ワニスに分類される。

を持っている。
油性目止め剤は充てん剤として，クレー，パーミスト

油長
oil length

ン ，シリカ，硫酸 ，バ リウム などの体質 顔料を 用い，結合多塩基酸に対する脂肪族の割合で，樹脂をフタル酸グ剤としてボイル油，ゴールドサイズ，油ワニスを単独ま

リセライドと脂肪酸トリグリセライドの二成分よりなる

たは混合したもので練り合わせ，ミネラルスピリット，と して ，後 者 の 含 有 量 す な わ ち 含 油 率 を 示 したもの で あ

テ レ ビン 油 ，塗 料用 シンナーな どで 適当 な 粘度に 調整 し

- 287 -

日本塗装技術協会

る。油長 0%は純粋フタル酸グリセライドで硬い。油長が 100%なら油であり，塗料工業では一般に 30～80%程度が多い。たとえば，短油性の場合，グリセリン：無水

デヒド変性物
3)ビスフェノール・ホルムアルデヒド変性物などがある。

フタル酸：脂肪酸=6：6：2 のモル比で，油長は 31.5%，
中油性の場合 1：1：1 で 60.5%長油性の場合 2：1：

油溶性フェノール樹脂ワニス

4 で 86%である。なお油長の長短による樹脂の性質は前
頁の図のよりになる。

ユリア樹脂→ 尿素樹脂oil soluble phenolic resin varnish
メチロール基を多くもつレゾール型のフェノール樹脂
は，アルコールでエーテル化すると溶解性をまし，油，炭化水素にもとけるようになる。また，フェノールの初期 縮合 物とロ ジンを 高温 で反 応さ せ，ロ ジン の主 成分 で油溶性樹脂

あ る ア ビ エ チ ン 酸 の カ ル ボ キ シル 基 を グ リ セ リ ン な ど で

oil soluble resin

エステル化すると，油溶性樹脂を生ずる。また，フェノ

一般的に樹脂は油に溶けにくい。このために天然樹ールのパラまたはオルソ位置にアルキル基あるいはフェ脂，合成樹脂などで変性し油溶性にすることが多い。
フェノールまたはクレゾールとホルマリンとを縮合させて作った樹脂は，乾性油 (あまに油，しなきり油など )と加熱しても均一に溶解しない。ロジンまたはエステルガ ム を 配 合 して 乾 性油 と加 熱 融合 したフ ェ ノ ール樹脂 は
しなきり油と併用できる。フェノール樹脂の場合，フェノール性水酸基の極性のためと，加熱によりフェノール
同 志の 縮合が 進みや すいの で一般に は無 極性 の油と 加

ニル基などがはいった 2 置換のフェノール化合物も油溶
性 であ る。これ は ，置換 フェ ノ ールが 2 官 能性 であ るた
め に 網 状 化 しに く い の と ， ア ル キル 基 や フ ェ ニ ル基 が 親
油性であるためである。さらに置換フェノール樹脂は油と反応する。o-メチロールフェノール部分と油が反応してクマロン環を形成する。脱水ひまし油や桐油のように共役 2 重結合を含むものは反応性が高い。このように熱，反応した場合は，透明なワニスを作ることはできな

して 作 られ たフ ェ ノ ール樹 脂 は 油 ，炭 化 水 素 に 溶 解 す る

い。このために変性する必要がある。

の で ，こ の 系 の 溶 剤 に と か す か ，あ るい は 乾 性 油 と 混 合
または反応させてワニス化する。

油溶(性)染料ヨ

oil color; oil dyes
狭 義 で は 油脂 類 ，ワ ックス類に溶 解 す る染 料 を 指すが現在では有機溶剤やビヒクルにも溶解する染料を意味
し，Co l o u r I n d e x で は s o l ve n t d ye s と も呼 んで い

陽イオン重合→ カチオン重合る。
油 溶 染 料に は ア ルコ－ ル類 のような 極 性 溶 剤に よく溶解するもの，トルエン，キシレンなど非極性溶剤に溶解

溶液重合

す る もの な ど 範 囲 が 広 く ， 化 学 構 造 的 に は ア ゾ 系 ( モノ ・solution polymerization

ジス，金属錯塩型など)，アントラキノン系が多い。

重合が適当な溶媒中で単量体を溶解して重合がおこな

オイルステイン*，アルコールステイン*など木材の着

わ れ ること 。水中 の場合 は乳 化重 合 ，無 溶剤 のときは 塊

色 に 使 用 さ れ る も の か ら オ ート バ イ 塗 装 用 の ア ク リ ル 系

状重合という。溶剤の存在下での重合は塗料用樹脂の製

メタリック塗料まで用途は広い。

造に大切であり溶剤形，水溶性形にはこの形式が用いられ る。 たと え ば ビ ニ ル系 モノ マ ー の 場 合 に こ の 重 合 体 は油溶性フェノール樹脂
oil soluble phenolic resin
乾性油に可溶でロジンとフェノール樹脂と処理したもので普通油ワニスの形で供給される。種類として
1)石炭酸-ホルムアルデヒド変性物(ロジンを石炭-ホルムアルデヒド初期縮合物で変性しエステル化した溶剤の種類，触媒，添加量 ，重 合温度，重合調節剤によっ て 大 き く左 右 さ れ る 。不 純 物 に よ っ て 重 合 度 が は な はだ し く変 化 したり まれ に 着 色 す る。 特 に 溶 剤 は 連 鎖 移 動剤としての性能が異なるので注意が必要である。

溶解

もの)
2)パラ-タ-シャリ-ブチルフェノールホルムアル

dissolution
気 体 ，液 体 または 固 体物 質が ，ほ か の気 体 ，液 体また- 288 -

日本塗装技術協会

は固体物質と混合して，均一な相の混合物，すなわち溶に発生する酸素によってアルミニウムの表面に多孔質で液 ま た溶体 を生 ず る現象 をい う。ふ つうに は液 体中 に液かたい耐食性のある酸化皮膜ができる。多孔質なので塗体 または固体が 混合 して均一 な溶 液を生 じることを指 す

料 の 付 着が よく塗 装素 地と して適 す る。通 電 の方 法に よ場合が多い。

り 直 流式 ，交 流式 お よび 交 直式があ り ，低温 で 処理 を す
る自然発色法は建築のアルミ壁材などに広く利用されて

溶解光明丹

いる。

広く使用されているさび止め塗料であり，光明丹ある
いは鉛丹塗料という。光明丹とは鉛丹の別名であり，さ陽極電解脱脂電解脱脂の場合に鉄鍋は水素ぜい性をおこすので陽極

び止め塗料としての組成は通常次のようである。
鉛丹 65～70，煮亜麻仁油 25～30，乾燥剤 2～3，鉛丹の電解脱脂を行なう。これは，かせいソーダなどのアルカ

3 0 ～ 4 0 %ま で バライ ト粉 で併 用して も，さ び止 め効 果 はリ液を加温し，被処理物を陽極にして通電する。ただ，

減 少 しな い 。 P b 3 O 4 9 3 % 以下 の鉛 丹 を 用 い ると 貯 蔵中

脱脂中に陽極酸化され金属表面にうすい酸化皮膜が生ず固化する。

るので，電解後に弱酸に浸潰するなどして表面を活性化する必要がある。

溶解性パラメーター
陽極防食法

solubility parameter
物質の概集エネルギー密度 e の平方根 √eで表わされ電気防食法の一種で，一般には陰極防食であるが，特る値である。物質の内部エネルギーを U，体積を V，温殊 な 場合に は 亜鉛 やア ルミニ ウム を 陽極 として ，溶解 す

度を TK とすると，熱力学的には溶解性パラメーターδ

るときに発生する電流を利用することがある。

は次のように表わされ，単位は cal

1/2

/cm

3/2

→ 電気防食である。

δ = √(∂U/ ∂V)T
ふ つ う δ は √E/Vm で 表 わ さ れ ， E は モ ル 蒸 発 熟 ，
V m は 分 子 容 で あ る 。δ は ポ リマ ー の 溶 解 性 ，相 溶 性 お
よび接着性を考えるときには重要な指針となる。

堅練り，種ペイントとは異なり，直ちに塗装できるよ
うに溶剤を混合して粘度を調節してあるペイントで，調合 ペイント の 別名
ある

solvent
物質(溶質* solute)を溶かすことのできる液体を溶剤(または溶媒)という。その意味からは水はもっとも広範囲に用いられる溶剤であり，また，液体アンモニア，

溶解ペイントで溶剤。

硫 酸 ，塩 酸 な ど も無 機 系 の 溶 剤 で あ る。しか し塗 料 の 領
域で溶剤と呼ぶのはすべて有機溶剤を指す。
有 機 溶 剤 は 次 の ような 分 類 方法 が あ る。
1)化学構造による分類(脂肪族炭化水素類，芳香族
炭化水素類，ハロゲン化炭化水素類，アルコール類，ケトン類，エステル類，エーテル類，エーテルアル

容器(缶)コール類など｡)

Can(paint can)
塗料を入れるもので，一般には鉄製やブリキ製の

2)溶解性による分類(真溶剤，助溶剤，(潜溶剤)，
希釈剤など）

1 0 g al (37. 8 5l )以下 ぐらいの 丸缶 を指す 。針金 の柄が ついていて，はけ塗りにはこのまま下げ缶として使用する。大量 の塗料 を入れ る容器 はコンテナ ー (co nt ai ner ，paint container)，レシーバー(reservoir)などと呼ぶ。

3)沸点による分類(低沸点溶剤，中沸点溶剤，高沸点溶剤など）
4)極性による分類(極性溶剤，非極性溶剤)
5)用途による分類(ラッカー用，塩化ゴム用など)

陽極酸化法

6)有害度による分類(有機溶剤中毒予防規則による
第 1 種~第 3 種有機溶剤)→ 陽極酸化皮膜

陽極酸化皮膜(法)

溶剤洗浄法→ 溶剤脱脂法

一般にアルマイト(商品名)とよばれているもので，
アルミニウムの表面に酸化アルミ＝ウムの皮膜を生成させて 防 錆 皮 膜 とす る。ア ルミニ ウム の 処 理 物 を 陽極 に し

溶剤脱脂法
solvenl degreasingて ， し ゅ う 酸 や 硫 酸 な ど の 電 解 液 中 で 電 解 す ると ， 陽 極- 289 -

日本塗装技術協会

金 属 な ど の脱 脂に 使 月さ れ る方 法 で ，溶剤 洗 浄法 と もいう。溶剤としてはベソゼン，ガソリン，ソルベントナ
フサ，トリクロルエチレン*，１・１・１クロルエタ
ン ，な ど の 石 油 系 溶 剤が 使 用され る。こ れ らの 溶 剤 は 溶
解 力 が す ぐれ ，揮 発 性 が よ く引 火 性 が な く ，化 学 的 に 安
定で腐食畦がなく，毒性がないことが望まれる。しかし，たとえばトリクロルエチレンは不燃性で，油脂の溶
解 力 も大 き い の で 広 く 用 い られ る が ，他 方 ，麻 酔 性 が あり，水分，高温，日光などにより分解する性質をもっている。
溶剤脱脂では臭気による中毒の危険があるので，使用

クロロホルム

CHCl3

50

240

酢酸エチル

CH3CO2C2H5

400

1400

酢酸ブチル

CH3CO2C4H5

200

950

四塩化炭素

CCl4

10

65

シクロヘキサノン

C6H10O25

100.25

シクロへキサノール

C6H12O25

100.25シクロヘキサンC6H12O150513.5

スチレン(スチレンモノマー)

C6H5CH=CH2

50

210

セロソルブ

C2H5CH2CH2OH

200

740

セロソルブアセテート

C2H5CH2CH2OCOCH3

100

540

CCl2=CCl2

100

670

トリクロルエチレン

CCl2=CHCl

100

535

トリレンジイソシアネート(T.D.I)

C6H3CH3(NCO)2

0.02

0.14

トルエン

C6H5CH3100375

二酸化イオウ(亜硫酸ガス)

SO2

5

13

二酸化窒素(過酸化窒素)

NO2

5

9

ブタノール

CH3(CH2)3OH

50

150

ヘキサン(n-ヘキサン)

CH3(CH2)4CH3

100

360

ベンゼン

C6H6

25

80

ホルムアルデヒド

HCHO

5

6

メタノール

CH3OH

260

260

メチルイソブチルケトン

CH3COCH2CH(CH3)2

100

410

メチルエチルケトン

CH3COC2H5

200

590

テトラクロルエチレン

す る溶 剤 の 性 質 を よ く 理 解 して 処 理 を 行 な うこ と が 必 要(パークロルエチレン)である。また，圧延加工の際に使われるオイル，ワック
ス，グ リースな ど の焼 付い た場合に は ，溶 剤の 溶液 中でも除去できないので，アルカリ洗浄液と併用するとよい 。脱 脂 方 法 と して は ，蒸 気 浴 式 と 液 浸 潰 式 お よび こ れらを組み合わせた多重液相法や噴射法があり，また簡単
な拭きとり法もある。

溶剤の許容濃度threshold limit value of solvents
現場作業者を対象に，その作業環境の空気中濃度をある一定の水準以下に保つべきだという考え方の下に日本
産業衛生協会が昭和 45 年 3 月，作業環境気中の有害物として 82 品目を指定し，その許容濃度を示した。
こ の 値は 有害物に 対す る個 人差 や環 境差があり ，また
濃度変化のはげしい場合や有害物が 2 種以上にわたる時

溶剤不溶物中の水可溶物

は 適 用 で き な い な ど の 問 題 点 もあ るが ， 肉 体 的 に 激 し く

JIS K 500-70(塗料一般試険方法)8.20 に規定され てい る方法 で ，塗料 を 遠心分離 して ，固 形分 であ る溶剤不溶物(主として顔料)を取り出す。これを水で抽出(5 分間煮沸)して得た水溶液を蒸発ざらで水分を蒸発さ せ ， 蒸 発 ざ らの 増 量 を 水 可 溶 物 と し て 百 分 率 と し て 算出する。JIS では JIS K 5621-71(一般用さび止めペイ
ン ト )，K 56 22 -7 2( 鉛 丹 さ び 止 め ペイ ン ト )，K 5 62 3 - 7 2(亜酸化鉛さび止めペイント )その他数種のさび止めペイントに試験方法が規定され，い ずれも溶剤不溶物中の水溶物(%)1.0 以下の規格になっている。

ない普通の労働に従事する場合の，1 日実働時間内の濃度別のばくろ時間の重みをかけた平均濃度で表わしている。
数値の小さいほど，毒性は大きい。
溶剤以外の塗料関係原料も含めて主なものを下表に示す。
→ 有機溶剤中毒予防規則
mg/m3

物質名

化学式

アクリルニトリル

CH2=CHCN

20

45

アセトン

CH3COCH3

500

1200

3

6

2‐アミノエタノール(モノエタノールアミン)

ppm

H2NCH2CH2OH

一酸化炭素

CO

100

110

イソプロピルアルコール(CH3)2CHOH

400

980

エチレンジアミン

H2NCH2CH2NH2

10

25

塩化ビニル

CH2=CHCl

500

1300

500

2000

ガソリン
キシレン

C6H4(CH3)2

150

670

クロルベンゼン(モノクロルベンゼン)

C6H5Cl75

350

溶質
solute
溶剤*によって溶かされる物質。
分 散 質 ( 溶 質 )が 原 子 ま た は 分 子 1 個 ぐ ら い の 大 き さ(A=10-8cm 単位)で，その系が単一物質のように均－のとき，これを溶液と呼ぶ。また，分散質 (溶質)がミ クロン(μ＝1 0 - 6 cm )単位 ぐらいの 分子の集団 のときはコロイドまたはコロイド溶液という。そして，溶液が水のときはエマルション，有機溶剤のときはオルガノゾ
ル，可塑剤のときはプラスチゾルという。

- 290 -

日本塗装技術協会

楊子ばけ

溶融粘性

漆ばけの一種で，歯ブラシのように柄を横につけたもので，筒物の内側や穴状の中側などを塗るのにもちいmelti viscosity
高分子物質の溶融状態における粘度をいう。

る。

抑制剤
溶射塗装法

→ インヒビター

金属 溶射の 方法を粉 体塗装に応用 したもので ，ガ スなどの火炎で溶融した粉体塗料を空気力で被塗物に吹き付

吉野紙

けて連続塗膜を作る。作業能力が小さく操作に熟練を要

奈 良県 吉野 地方に産 す る紙で，上 塗り塗 料を こす のにするので，特殊なものとして大形構築物や部分補修に用用いる。普通は 2～4 枚重ねて容器の口に張り，塗料がいられる。

少ないときは，2 つ折の吉野紙で包むようにしながらしぼりこすことが多い。また，ふるい網の上に敷いて用い

洋朱(ヨウシュ)ることもある。

クロムバーミリオンのこと。
→ クロムバーミリオン

よじり剛性→ ねじり剛性

溶性アゾ系顔料→ アゾ顔料

予備洗浄
一般には 金属表面 の脱脂 ，錆取り ，表面 調整な どの 処

溶媒和solvation
溶液中で溶質分子またはイオンが数個の溶媒分子と結理 を い い ， 化 成 処 理 の ため の 前 洗 浄 の こ と で あ る 。 こ の
ほ かにも，処理装 置の 工程にない 前洗浄 など のこと をいう。

合 して ， 1 つ の 分 子 群 を 形 成 す る 現 象 を い う 。樹 脂 と 溶
媒(可塑剤)との相互引力の結果，溶媒によって樹脂がラ膨潤または溶解する現象はこれに相当する。

洋はけ

ライムドロジン→ 石灰ロジン

和はけと比較していわれるもので，アメリカはけが代表的である。カスト形とコッピー形の種類があり，中国産 の 黒 豚毛 を 用い て い たが ，最近 で はナ イロ ンが 多 く使

ラウールの法則
Raoult's law

われている。

希薄溶液について，その蒸気 圧降下と溶液の濃度との揺変性→ チキソトロピー間の関係を述べた法則。この決則によれば，希薄溶液の蒸気圧降下率は溶質のモル分率に等しく，溶質および溶媒の種類に無関係である。溶媒および溶質のモル数をそ

溶融亜鉛めっき法

れぞれ N および n とし，溶媒および溶質の蒸気圧をそれ

zinc coating (hot-dipped) on iron or steel

それ P 0 および P とすると，任意の物質について次の関溶融した亜鉛浴の中に鉄構造物などを浸漬して，鉄係が成立する。

の 表 面 に 亜 鉛 金 属 を 被 覆 す る方 法 で ， 亜 鉛 鉄 板 (ト タ ン(P0 − P)n=(N + n)P0板)を作る方法と同じである。
JIS H 86 4 1 ，溶融 亜鉛め っきには ， 1～ 3 種があり ，付着量(g/m 2 )によって 35～55 の区別がある。また，硫不揮発性溶質の 希薄溶液については，こ の法則によって 蒸 気圧 降下か ら溶質 の分 子量を 求 めること ができ る。

酸銅試験の回数も規定されている。
JIS H 04 0 1 ，溶融 亜鉛め っき試 験方法に は ，1 )付 着料，2)均一性，3)性状，4)機械的などの試験方法
がそれぞれ規定されている。

ラウリン酸
lauric acid CH3・C(CH2)10COOH
n -ド デ カン 酸 にあ たる飽 和 脂 肪酸 ，融 点 43. 5  C ，沸 点

- 291 -